Prähistorisehe Eisenfunde. 



139 



VI. Ring Xr. 2. 



]^Iakroskopische Prüfung-: Es zeigt sich ein ganz anderes 

 Gefügebilcl, als es die Ätzung des Binges Nr. 1 erbracht hat. Konnte 

 man da« Material des letzteren ohne weiteres als Schweisseisen be- 

 zeichnen, so fehlen hier alle Anzeichen dafür. Weder die Lagen von 

 zusammengeschweissten Luppen, noch die Spuren einer Materialver- 

 schiebung sind auf dem Bild erkennbar. Dagegen fielen auf der 

 linken Hälfte des Schliffes grosse dunkle Partien auf, die mehr den 

 örtlichen Anreicherungen von Phosphor und Schwefel im modernen 

 Flusseisen gleichen. Der Ring scheint aus einer einzigen Luppe ge- 

 schmiedet worden zu sein, wobei sich durch Bearbeitung bei höherer 

 Temperatur diese dunkle kohlenstoffreichere Zone bilden konnte. 



Fio-. 18. 



Fio-. 19. 



Dem Lichtbild nach Fig. 16 wurde da-s Eisen nur unvollkommen 

 ausgeschmiedet. Die kleineren dunklen Stellen sind gewiss durch das 

 Hei-ausbrechen von Schlackenstückchen während des Schleifens ent- 

 standen. Bemerkenswerterweise wurde im Material kein Riss be- 

 obachtet ; eine Kaltbearbeitung des Ringes hat demnach nicht statt- 

 gefunden. 



Die mikroskopisi'che Prüfung erbrachte bei 125f acher Ver- 

 grössorung die gewünschte Aufklärung, sowohl über die oben be- 

 schriebenen dunklen Stellen im Gefüge des Eisens, als auch über 

 dessen Behandlungsweise. Nr. 17 ist das Gefügebild der dunklon 

 Seigcrungszono, die nach dem reichlich vorkommondon Perlit be- 

 deut^-nd mehr Kohlenstoff enthält, als die helleren Partirai des Quer- 

 schnittes. Nach Fig. 18 bestehen diese ans m ohlinisgcbildeten Fcrrit- 

 mid ['crlit kii-sliillci), die sicli ihrer Grö.sse nach von höheren Tom- 



